비 교예 1 에서 사용 한 촉매 ( 31 . 4 mM ) 200 mL 를 1 L 가압 반응기 에 넣 고 실온 에서 6 . . 3 mL 의 1 M 디 에틸 알루미늄 클로라이드 헥산 용액 을 10 분 간 첨가 하 였 다 . 이어서 , 온도 를 천천히 올려 80 ℃ 에서 2 시간 동안 교반 한 후 실온 으로 온도 를 내렸 다 . 이렇게 얻 은 슬러리 를 건조 시킨 촉매 는 티탄 2 . 9 중량 %, 염소 54 . 6 중량 %, 마그네슘 15 . 2 중량 % 의 함량 을 나타내 었 다 .